— 99 — 



« La Breithauptite è in cristalli non ben definiti, d'abito direi granulare, 

 in cui le maggiori dimensioni lineari dei granuli raggiungono" anche due o 

 tre millimetri. Sono striati, raggruppati in masse soventi arborescenti, rami- 

 ficate a mo' di dendriti ed osservasi anche in piccoli gruppetti sferoidali a 

 superficie scabra, attaccati ai cristalli. 



« Ha aspetto metallico ed il colore del rame tendente però al violaceo, 

 un po' più chiaro nella frattura fresca. 



« È fragile; la sua frattura è irregolare, alquanto granosa, con accenno 

 alla concoidale ; s'intacca e si appiana facilmente colla lima. Elga la fluorite, 

 non l'apatite; la sua durezza quindi sta fra il 4 ed il 5 ed è inferiore a 

 quella determinata dal Breithaupt in 5,5 per la Breithauptite da lui studiata, 

 la quale si presentava non come quella del Sarrabus, ma in esili tavolette 

 esagonali. 



« Così per la Brithauptite, il peso specifico determinato dal Breithaupt 

 e riportato dal Dana ed in vari altri trattati di mineralogia, è di 7,54, mentre 

 per la Breithauptite del Sarrabus l'avrei trovata maggiore. 



« Cinque determinazioni eseguite a temperatura ordinaria usando per 

 ognuna diverso materiale relativamente puro, mi diedero pel peso specifico 

 del minerale i risultati seguenti: 



8,40 

 8,47 

 8,40 

 8,45 

 8,40 



e quindi in media 8,42. 



« La polvere fine è di colore scuro grigio violaceo metallico e schiacciata 

 con forza col pestello ben liscio d'agata contro le pareti del mortaio, ripiglia 

 all'incirca la lucentezza ed il colore primitivo del minerale. 



« Sfregata nella carta lascia una traccia grigio-nero, ed al microscopio è 

 colore del irregolare, e presenta punti brillanti aventi riflesso metallico del 

 opaca, nera minerale. 



« Al cannello in frammenti decrepita con violenza. 



u Scaldata in tubo chiuso ed aperto e sul carbone, presenta i caratteri 

 dei composti d'antimonio; coi fondenti vetrosi quelli del nichelio. 



« La polvere calcinata all'aria diviene di color verde traente al giallo a 

 caldo al grigio a freddo. Però non si fonde, mentrechè scaldata sul carbone con 

 fiamma riducente fonde facilmente in globulo di color bianco-grigio metal- 

 lico simile al nichelio, che appena cessato il soffio emette ancora per un 

 istante fumi d'ossido antimonioso senza però ricoprirsi d'ossido, che per quanto 

 si spinga il riscaldamento non diviene malleabile e che non è sensibilmente 

 magnetico. 



